10 



I. H. L. VOGT. 



[No. 6. 



om de optiske axers plan ligger i ortho- eller i klinopinakoidet 

 (idet det forudsættes, at vort mineral er monosymetrisk, ikke 

 asymetrisk), men denne bestemmelse mislykkedes desværre; sprik- 

 niugen mellem de optiske axer er nemlig i den grad liden, at 

 nogen sikker bestemmelse af relationen mellem axeplanet og 

 slagfigur-straalerne ikke lader sig gjennemføre. 



Det efter det tidligere omhandlede princip isolerede material, 

 som ikke kan indeholde mere end ca. 1 — 2 % forureninger, 1 mest 

 monosulfid (FeS), af slagstuf no. 1 fra Kafveltorp, viste føl- 

 gende cliemiske sammensætning: 2 



Analyse no. 1. 



Æ0 2 , Ah Ob, FeO***, Ca 0, Mg 0, Zn 0, Cu 2 0, Sum 

 42.20 11.30' 5.92 2.29 22.93 1.40 0.30 86.34 

 8, lidt 4 Alkalier rest, — ca. 13 %. 



Desværre bavde jeg af denne lille stuf, — som var den 

 eneste, jeg disponerede over, da analysen blev udført, — saa 

 lidet material, at nogen særskilt alkali-, svovl- og Fe% (Vbestem- 

 melse ikke kunde tinde sted. 



Af hensyn til det følgende skal vi strax gjøre opmærksom 

 paa, at de fundne kalk-, zinkoxyd- og kobberoxydul-mængder i 

 sin helhed eller i alle fald for den allervæsentligste del maa 

 indgaa, paa normal chemisk vis, i det analyserede mineral. 

 Skulde kalkgehalten (2.29 % 5 ) skyldes mekanisk iblanding af 

 glas m. m., saa maatte der heraf være tilstede ikke mindre end 



1 For at faa analysematerialet saa rent som mulig blev det ved glidnings- 

 methoden foreløbig udsondrede stof paany pulveriseret (eller rettere stødt i 

 morter), saa vedheftede glaspartikler maatte springe løs fra de tynde blade, 

 der for anden gang rensedes ved glidning. Resultatet var, i henhold til 

 mikroskopisk undersøgelse, at det analyserede pulver kom til at beståa af 

 rene blade, uden spor af ydre vedheftet substans, men vel med nogle mikro- 

 skopiske interpositioner (monosulfid, Fe S, og lidt glas), som ikke beløber 

 sig til mere end ca. 1 — 2 % af det hele. 



2 Analysen udført af mig høsten 1885. Indveiet 9416 gr., opsluttet med 

 soda-potaske. 



*** Heraf indgaar lidt som Fe S, lidt muligens ogsaa som Fe 2 3 . 



4 Paavist kvalitativt; efter skjøn af interpositionsmængden ( Fe S) maa der være 

 ca. 0.5 °/ S forhaanden. 



5 FælOt som Ca C 2 4 , glødet baade som Ca C 3 og som Ca 0. 



